42 II. Heinrich Barvíř: 



benetzte ein anderes Glasstäbchen mit starkem Ammon und hielt 

 das letztere nahe über der Flüssigkeitsschichte, es bildete sich sehr 

 bald eine kompakte glatte Schichte von Platin- resp- Gold-Ammo- 

 niumchlorid, welche hinreichend über einer Spiritusflamme ausgeglüht 

 ebenfalls durchsichtige und wenigstens stellenweise brauchbare Metall- 

 schichten lieferte. Ja bei Gold kann man zu Orientierungsversuchen 

 auch schon durch blosses Ausglühen von einzelnen getrockneten 

 Tropfen von einer wässerigen Goldchloridlösung mitunter brauch- 

 bare Stellen bekommen, wenngleich das ausgeschiedene Gold gros- 

 senteils nur eine rauhe Oberfläche und eine geringe Kompaktheit 

 zeigt ^^) 



Kupfer und andere Metalle, wie z. B. Eisen, Nickel, Kobalt, 

 kann man auf diese Weise nicht ausscheiden. Da wäre entweder die 

 oben erwähnte Zerstäubungsmethode anzuwenden, oder eine galvani- 

 sche Ausscheidung derselben Metalle durch Zersetzung entsprechender 

 Lösungen vorzunehmen. Ich betrat den anderen Weg und versuchte 

 Kupfer, Eisen und Nickel ebenfalls auf Objektgläsern — wie Wer- 

 NicKE u, A. auf platiniertem Glase — auf durchsichtigen Platin- 

 schichten, welche ich durch Ausglühen von Ammoniumplatinchlorid 

 erhalten habe, mittelst eines schwachen galvanischen Stromes aus- 

 zuscheiden. Man kann da leicht und bald eine hinreichend dünne, 

 durchsichtige Schicht mancher Metalle auf der Kathode erhalten. 

 Das Kupfer ist mit grüner, Eisen mit gelblicher bis schmutzig brauner 

 Farbe durchsichtig. Zur Ausscheidung des Kupfers benutzte ich eine 

 stark verdünnte wässerige Lösung von Kupfersulphat (Kupfervitriol), 

 zur Ausscheidung des Eisens eine solche von Eisenoxydulammonium- 

 sulphat, aus einer der letzten analogen Verbindung des Nickels kann 

 man leicht Nickel ausscheiden u. s. w. Dadurch bekommt man eine 

 durchsichtige Met all schickt auf einer durchsichtigen Platinschicht. 

 Um Meine Partien von Kvpfer oder Eisen allein zu bekommen machte 

 ich früher in den Platinschichten schmale Ritze mit Messer bis auf 

 das Objektglas, in diesen Ritzen setzt sich das Metall an den Platin- 

 rändern allein ab und kann ajso u. d. Mikroskop auch allein unter- 

 sucht werden. 



") Ein lockeres i^ggregat von Goldkörnchen lässt sich aus getrocknetem 

 Goldchlorid auch mittel'St Kanadabalsam reduzieren. — Dünngeschlagene Blätt- 

 chen von reinem Gold sind grün, fast grasgrün durchírichtig (im reflekt. Lichte 

 goldgelb), die von stärker silberhaltigem Golde bläulichgrün bis bläulich (im refl. 

 Lichte lichtgelb mit einem Stich ins Grünliche), jene von stärker kupferhaltigem 

 Golde grün durchsichtig, fast me Kupfer allein (im refl. Lichte rötlichgelb). 



